( 74i ) 



PHYSIQUE. — Recherches sur les propriétés magnétiques des aciers au nickel. 

 Note de M. Eugène Dumont, présentée par M. A. Cornu. 



« Au cours de son travail d'ensemble sur les aciers au nickel, M. Cli.-Éd. 

 Gudlaume ('), a étudié celles de leurs propriétés magnétiques propres à 

 servir de base à une classification et à une théorie de ces alliages. C'est lui 

 le premier qui fit, d'une manière rigoureuse, la distinction entre les alliages 

 réversibles et les irréversibles. 



» Préoccupé surtout de l'étude métrologique des nouveaux aciers, 

 M, Guillaume m'engagea à en étudier en détail les propriétés magnétiques. 

 Je tiens à le remercier sincèrement pour ses excellents conseils. 



» J'ai déterminé pour douze alliages, en valeur absolue, la perméabilité 

 magnétique pour des champs compris entre i4 et 5o unités C. G. S., et 

 pour des températures comprises entre — 78° et + 2 do". 



» Les divers alliages ont été étudiés sous la forme de fds d'environ o'"™,5 soigneuse- 

 ment recuits. Ils étaient placés dans une bobine annulaire creuse, coupée en un point 

 par une fente de 7"", permettant l'introduction des alliages. Sur la bobine étaient 

 enroulés i356 tours de fil isolé à l'amiante, pour le passage du courant destiné 

 à créer le champ magnétique. Dans la région diamétralement opposée à la fente, 

 8o5 tours de fil fermant le circuit d'un galvanomètre balistique permettaient de 

 mesurer l'induction. Le tout était placé dans un bain d'air. 



» J'ai suivi la méthode décrite par M. Ewing et M""" Rlaassen (-) et j'ai 

 fait parcourir aux divers alliages plusieurs cycles d'aimantation indéfini- 

 ment répétés entre des valeurs de champ égales et de signes contraires. 



» Les huit alliages réversibles, dont j'ai fait l'étude, renfermaient l\!\, Sg,^, 

 35,5, 35,2, 34,6, 3o,4, 28, 26,2 pour ;oo de nickel; ils présentent des propriétés 

 magnétiques analogues comme on peut le voir dans les diagrammes. 



» Le premier {fig. i), qui donne les variations de |a avec la température, pour le 

 champ maximum, montre que tous les alliages se transforment graduellement. (I^es 

 parties pointillées terminant les deux, dernières courbes sont extrapolées.) 



» Le deuxième {fig. 2) contient les courbes des variations de (ji avec le champ pour 

 la température de 20°. 



(') Ch.-Ed. Guillaumb, Comptes rendus, t. CXXIV, p. i5i5; 5 avril 1897. 



C) Ewing, The Eleclrician, i5 mai 1891 et Lumière électrique, t. XL, p. Sig. 



